SÉANCE DU 7 AOUT IQoS. 353 



On obtient encore le même composé si, en maintenant invariables les proportions de 

 fondant et d'anhvtliide borique, on ajoute une (juantité de chaux inférieure à 0™°',a5, 

 pour i'""' d'anhydride. 



II. Mais, au delà de ce terme, on voit les aiguilles se mêler de cristaux d'aspect 

 tout à fait différent, tandis que l'analyse nous confirme que nous n'avons plus un 

 corps homogène. 



Quand on atteint o™°',5 de chaux, pour i'""' d'anhydride, les aiguilles disparaissent 

 totalement, et l'on a des cristaux grenus, arborescents, agissant faiblement sur la 

 lumière polarisée, plus altérables que les précédents par l'eau qui les rend opaques; on 

 peut cependant les débarrasser par l'acide acétique très étendu des matières amorphes, 

 légères et floconneuses qui se forment en même temps. 



L'analyse leur donne pour composition : 



SB^O^SCaO.CaCI- ('). 



Les mêmes cristaux se forment si, sans ajouter de chaux, on chauffe une partie 

 d'anhydride borique avec huit parties de chlorure de calcium. 



Mais si, en conservant les quantités indiquées plus haut (i"»"' d'anhydride pour o^^^S 

 de chaux), on diminue la proportion de fondant, de façon à la faire descendre 

 au-dessous de a™"', on remarque à l'analyse que la quantité de chlore diminue, sans 

 correspondre à aucun composé défini. 



Au microscope, on trouve que les cristaux arborescents sont mêlés de lamelles très 

 transparentes, agissant vivement sur la lumière polarisée. En cherchant à isoler ces 

 lamelles, nous avons reconnu qu'elles se formaient, à l'exclusion de tout autre pioduit, 

 quand, au mélange précédent, on ajoutait une quantité convenable de chlorures 

 alcalins. Elles sont inattaquables par l'eau froide, solubles dans les acides étendus, ne 

 contiennent pas de chlore, et répondent à la formule du borate bibasique : 



B-^0^2CaO (-). 



Il importe, dans celte préparation, que la quantité de chlorure alcalin ajouté ne 

 dépasse pas oo pour loo, car M. Ditte (') a démontré qu'en fondant un borate de chaux 

 quelconque dans un mélange de chlorures alcalins, avec 25 pour loo de chlorure de 

 calcium, on obtenait le corps aB'^O'.SCaO et le borate monobasique B'O'.CaO, avec 

 les chlorures alcalins en)ployés seuls. 



III. Si, dans les expériences précédentes, on augmente la (juantilé de chlorure de 

 calcium au delà de 5™°', ou si l'on ajoute de la chaux de manière à dépasser o'°°',5 

 pour i"°' d'anhydride, en restant toutefois au-dessous de 3™°', on obtient les cristaux 

 décrits par M. Le Chatelier B20^3CaO.CaCl-. 



Enfin, si l'on augmente la proportion de chaux libre, jusqu'à 3°'°', sans que celle de 



(') Calculé : B-0» 42,9; GaO 45,8; Cli4,5- 

 Trouvé : B'O' 43, o; CaO 45,4; Cl i4,6. 

 (») Calculé :B20S 38,5; CaO, 61, 5. Trouvé : B'OS 38,3; CaO, 61,6. 

 (') Ditte, Comptes rendus, t. LXXVII, p. 783. 



